412 



J. ESCARD. — LA PRODUCTION ÉLECTROTHERMIQUE 



fourneaux de Danneinora; on le mélange au be- 

 soin à de la (luoiine pour augmenter sa fluidité. 

 La fonic de Dannemora et le fer Walloon 



Le canal de fusion affecte la forme d'un 8 

 (fig. 18), dont chacune des boucles C enveloppe 

 l'une des branches H du noyau inducteur. En 



F[ 



f{J. i*>. — Fiittr à tftiluction des naines Saini-Jacqurs^ de Montluçon : vue extérieure {d'après M. Charpy)^ 



répondent en moyenne aux compositions sui- 

 vantes : 



Fonte Fer 



Carbone . . . 

 Silicium . . . 

 Manganèse. 



Soufre 



Phosphore . 



Les aciers obtenus ont donné de 0,76 à l,'i2 % 

 de carbone, 0,107 à 0,13 % de silicium, 0,253 à 

 0,322 de manganèse, 0,008 à 0,010 % de soufre et 

 0,01!) à 0,021 % de phosphore. On les utilise sur- 

 tout comme aciers à outils. 



XL — Foun RociiMNc-lioDivMiAusnii 



En tant que four à induction, cet appareil 

 est chauffé à la fois inductivement et par résis- 

 tance. 



outre, la partie moyenne D, formée par la réu- 

 nion des deux boucles, se trouve élargie et cons- 

 titue une sorte de chambre de travail. C'est sur 

 celte partie du bain métallique que l'on fait agir 

 le chauffage par résistance, au moyen d'un en- 

 roulement spécial B alimenté lui-même inducti- 

 vement. I/adjonction de cet enroulement amé- 

 liore le four au point de vue élcctri([ue et en 

 relève le facteur de puissance; d'autre part, 1 

 l'existence de chaque chambre de travail facilite 

 les opérations métallurgiques. 



Le circuit magnétique est de forme carrée, avec 

 noyaux de section oliloiigue, formés par des 

 t<Mes de fer doux dans l'empaquetage desquelles '' 

 sont ménagés des canaux de ventilation. 



Chaque noyau porte une bobine primaire A 

 et une bobine secondaire B. (]'cst le courant ! 

 induit dans ces bobines secondaires qui est 



